^o Mineralogie. 



par un alomc de amide et deiix atonies d'cau sans que la forme 

 soit cliangt'C, coiiime Mitsclierlich a diiiiiontro qu'nn atonic dc 

 potasse peut otre rcmplace par uu atome d'ammoniaque et deux 

 atoraes d'eau. 



M. Yauquelin a public des analyses de ranalclme avcc les- 

 quelles les miennes ne s'accordent i)as. 



Cuivre pjriteit.r. — L'analyse de deux cuivres pyriteux ni'a 

 donne les resultats suivans : 



dc Ramberg. de Furslemberg. 

 Cuivre. . . o,344o o,35ia 



Fer o,3o47 o,3ooo 



Soufre . . . 0,3587 o,365qi 



Silice. . . . 0,0027 o,oo39 



1,01 01 i,ooo3 



D'apres ces analyses, la formnle du cuivre pyriteux doit etrc 

 FeS'4-CuS^ ou CuS+Fe S^ ; mais je crois la seconde plus vrai- 

 semblable, parce que le cuivre pyriteux n'est pas inagnttique 

 commeil le serait s'il conte/iait du protosulfure de fer, et qu'd 

 est aussi probable, d'apres la coulcur du mineral et raffinitc du 

 fer , que ce metal est combine avec plus de souire que le cuivre. 

 Dans les deux cas, la quantite de soufre sublime que I'ou ob- 

 lient lorsqu'on cliauffe du cuivre pyriteux dans unc cornue, est 



la meme. 



Sulfuredc bismuth.— Le sulfure de bismuth de Riddarliyt- 



tan, en Suede, est compose de Bismuth... 0,8098 



Soufre. ... 0,1872 



0,9970 

 A tres-peu prcs comme le sulfure artificiel. R- 



28. Analyse de quelques carbonates natifs, a base de chaux , 

 dc magnesie, de fer et de manganese, par M. Berthier, in- 

 genieur en chef des mines. ( Annates des Mines, i823 , 4*". li- 

 vraison , page 887. ) 



II est Ires-rare que les carbonates qui ont pour base I'une ou 

 i'auire de ces substances soient parfaiteraent purs. Quelques-uns, 

 tels que les dolomies, peuvent «$tre consideres comrae des car- 

 bonates doubles, contenant un nombre determine d'atomes de 



